588 
Anthracit. 
bei den folgenden immer ein vorderes Glied stärker nmgewandelte Pflanzensub- 
stanz ist, bis zu dem Torf, welcher als jüngstes und noch jetzt erzeugtes Product 
die nur sehr wenig veränderte Pflanzensubstanz darstellt. An diese eigentlichen 
Kohlengesteine reihen sich als Anhänge Asphalt, Brandschiefer, Guano. 
Anthracit (v. Haidinger). 
(Glanzkohle; mineralische Holzkohle, Werner; harzlose Steinkohle, Mohs; 
Kohlenblende; Anthracite.) 
Der Anthracit ist eine meist eisenschwarze bis graulichschwarze, auch 
sammetschwarze, glas- bis halbmetallisch glänzende, spröde Kohlenmasse, von 
muscheligem Bruch. Die Härte beträgt 2 — 2,5, das spec. Gew. 1,4 — 1,7, nach 
Geinitz im Mittel 1,579 (das schwerste und härteste unter allen Kohlengesteinen); 
bisweilen ist er bunt angelaufen, was von einer zarten Haut von Eisenoxydhydrat 
herrührt. 
Chemisch besitzt der Anthracit unter allen eigentlichen Kohlenarten (also 
abgesehen von dem Graphit) den höchsten Kohlenstoffgehalt, meist über 90^, 
bis zu 9 6 % , gegen welchen der Wasserstoff sehr zurücktritt, der Sauerstoff aber 
mitunter kaum in Spuren nachweisbar ist ; auch Spuren von Stickstoff, nebenbei 
als Verunreinigungen Kieselsäure, Thonerde und Eisenoxyd enthaltend. Der A. 
ist somit als eine umgewandelte Pflanzensubstanz zu betrachten , welche ihren 
Sauerstoff- und Wasserstoffgehalt fast vollständig eingebüsst hat, eine fast bitumen- 
freie Kohle , eine dichte Cokesmasse, auf natürlichem Wege erzeugt. Der A. 
schmilzt daher im Feuer nicht, verbrennt auch nur schwer und blos bei starkem 
Luftzuge , ohne merklichen Geruch nach Kohlenwasserstoffen (Bitumen) , theils 
mit, theils ohne Flamme, und hinterlässt wechselnde Aschenmengen ; er ist dem- 
zufolge auch weder zur Vergasung noch zur Vercokung benutzbar. Mitunter 
enthält er geringe Mengen von wahrscheinlich hygroskopischem Wasser. Kali- 
lauge greift den A. nicht an, wird also auch durch ihn nicht braun gefärbt. 
Eegnault untersuchte verschiedene A.e (Journ. f. pract. Chemie XIII. 88 ; Lehr- 
buch der Chemie, übers, von Boedeker 1851. IV. 218) : 
spec. Gew 
. Kohlenst. Wasserst. 
Sauerst, 
und Asche 
I. Pittville in Pennsylvanien 
1,462 
89,21 
2,43 
Stickst. 
3,69 4,67 
II. Dep. Mayenne, Frankreich 
1,367 
90,72 
3,92 
4,42 0,94 
III. Swansea in Wales .... 
1,348 
91,29 
3,33 
4,80 1,58 
IV. Herzogenrath bei Aachen . 
1,343 
90,20 
4,18 
3,37 2,25 
V. Larnure, D6p. der Oise. . 
1,362 
88,54 
1,67 
5,22 4,57 
VI. Macot, Tarentaise .... 
1,919 
70,51 
0,92 
2,10 26,47 
Die berechnete Zusammensetzung der 
organischen 
Substanz ist nach Abzug 
der Asche : 
i. 
II. 
III. 
IV. 
V. VI. 
Kohlenstoff 93,59 
91,58 
92,76 
92,28 
92,78 95,90 
Wasserstoff 2,55 
3,96 
3,38 
4,28 
1,75 1,25 
Sauerstoff lind Stickstoff . 3,86 
4,46 
3,86 
3,44 
5,47 2,85 
